# Арматурщик

Иван Старостин

Справочник для начинающих арматурщиков и наставников. Книга охватывает основы профессии, классы стали, инструменты и технологию работ. Разобраны чтение чертежей, заготовка, монтаж каркасов и сварка. Отдельные главы посвящены контролю качества, охране труда и нормативной базе. Издание структурировано для быстрого поиска информации. Поможет ученикам освоить навыки, а учителям — систематизировать обучение. Незаменимое пособие для создания надежных железобетонных конструкций

© Иван Старостин, 2026


ISBN 978-5-0070-1894-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ОТ А ДО Я

Для учеников и наставников


## ПРЕДИСЛОВИЕ

Арматурщик является ключевой фигурой в современном строительстве. От качества его работы зависит прочность, долговечность и безопасность зданий и сооружений. Бетон прекрасно сопротивляется сжатию, но плохо работает на растяжение. Именно арматурный каркас принимает на себя растягивающие нагрузки, предотвращая разрушение конструкции. Данное пособие создано как универсальный инструмент для обучения и практики. Оно структурировано таким образом, чтобы ученик мог последовательно изучать профессию, а наставник мог быстро найти нужный раздел для проверки знаний или разъяснения технологических нюансов. Книга написана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

## ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

Введение в профессию: рабочий на строительной площадке с арматурным каркасом


1.1. Сущность профессии

Арматурщик — это рабочий, занимающийся изготовлением арматурных изделий, сеток, каркасов и установкой их в опалубку перед бетонированием. Профессия требует физической выносливости, внимательности, пространственного мышления и знания чертежей.

1.2. Обязанности арматурщика

В обязанности входит приемка арматурной стали, очистка ее от грязи и ржавчины, резка стержней по размерам, гибка стержней под различными углами, вязка или сварка каркасов, установка готовых изделий в проектное положение, фиксация защитного слоя бетона.

1.3. Иерархия и квалификация

Профессия предполагает разрядную систему.

Начальный уровень требует умения выполнять простейшие операции под руководством.

Средний уровень подразумевает самостоятельное выполнение работ средней сложности, чтение чертежей.

Высший уровень включает руководство звеном, работу со сложными пространственными каркасами, контроль качества и знание нормативной документации.

1.4. Взаимодействие с другими специальностями

Арматурщик работает в тесном контакте с бетонщиками, плотниками (установщиками опалубки), крановщиками и геодезистами. Важно понимать смежные процессы, чтобы не создавать помех и соблюдать последовательность работ.

## ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Материалы и изделия: различные виды арматурных стержней разных диаметров


2.1. Классификация арматурной стали

Арматура делится на несколько основных классов в зависимости от прочности и способа упрочнения.

Класс А240. Гладкая арматура круглого сечения. Используется преимущественно для конструктивного армирования, изготовления хомутов и связывания каркасов.

Класс А400 и А500. Периодического профиля (рифленая). Основная рабочая арматура для железобетонных конструкций. Имеет серповидный или кольцевой рисунок на поверхности для лучшего сцепления с бетоном.

Класс А600 и выше. Упрочненная арматура для предварительно напряженных конструкций. В обычном монолитном строительстве встречается реже.

Класс В500. Арматурная проволока. Используется для вязки, изготовления сеток и мелких изделий.

2.2. Диаметры и сечения

Стандартные диаметры стержневой арматуры варьируются от 6 миллиметров до 40 миллиметров и более. Наиболее ходовые диаметры в монолитном строительстве составляют от 8 до 32 миллиметров. Проволока обычно имеет диаметр от 3 до 8 миллиметров.

2.3. Маркировка и хранение

Арматура должна храниться в инвентарных стеллажах или на подкладках высотой не менее 20 сантиметров от земли для предотвращения коррозии и загрязнения. Разные классы и диаметры должны храниться раздельно и иметь бирки с маркировкой. Маркировка наносится краской или бирками и содержит информацию о классе, диаметре, партии и заводе-изготовителе.